不锈钢阀门球体的性能以及钝化处理的方法

游客

标题:不锈钢阀门球体的性能以及钝化处理的方法
正文:
不锈钢阀门球体的耐腐蚀能力强，但强刚度、硬度较低，如果使用马氏体不锈钢，淬火后强刚度会提高很多，但还是比不上淬火后的轴承钢。 轴承钢球的硬度、强刚度、耐磨性较强，但耐腐蚀能力差，这就是区别。 不锈钢阀门球体钝化就是用酸碱溶液清洗。酸洗的目的是去除氧化皮，经热加工的不锈钢和焊接热影响区都会产生一层氧化皮，这层氧化皮会影响耐腐蚀性。 SJ004不锈钢阀门球体 酸洗常用酸液酸洗和酸膏酸洗两种方法，酸液酸洗又有浸洗和刷洗两种。浸洗酸洗液配方（体积分数）：硝酸（密度1.42g/c㎡）为20%，氢氟酸为5%，其余为水，酸洗温度为室温。 刷洗酸液配方（体积分数）：盐酸50%，水50%。 酸膏配方：盐酸（密度1.19g/c㎡）20ml、水100ml、硝酸（密度1.42g/c㎡）30ml、膨润土150g。 浸洗法适用于较小的设备和部件，将设备和部件浸没在酸洗液里25～45min，取出后用清水冲净；刷洗适用于大设备，用刷子蘸取酸洗液刷洗，到呈白亮为止，再用清水冲净；酸膏酸洗也适用于大设备，方法是将配制好的酸膏涂敷于焊件的焊缝及其热影响区表面上，停留几分钟后，再用清水冲净。钝化是在酸洗后进行的。钝化液的配方为：硝酸5ml、重铬酸钾1g、水95ml。处理温度为室温，处理时间为1h。处理方法是将钝化液在焊缝表面揩一遍，然后用冷水冲，再用布仔细擦洗，最后用热水冲洗干净，并将其吹干。经钝化处理后的锈钢，外表全部呈银白色，具有较高的耐腐蚀性。
[<<][[1]][>>]

查看评论(0)
发表评论

首页